﻿86 E. ROSSELLI 



I lavaggi constano di un 1 apparecchio detto debourbage, ossia 

 un cilindro orizzontale formato di sbarre di ferro fra loro di- 

 scoste a guisa di grata e fisse su fondi di legno cui vien co- 

 municato movimento rotatorio per mezzo d'una puleggia del- 

 l'albero d'una ruota idraulica verticale. 



Le terre provenienti dall' escavazione vengon travolte dal 

 cilindro e rilavate da una copiosa corrente d' acqua che piove 

 entro il cilindro e uscendone vien guidata per lungo canale a 

 depositare entro appositi bacini le materie che tiene in sospen- 

 sione; poi con pale e crivelli vengon separate le parti cina- 

 brese dalle terre e melme che si depositali in quei bacini. 



Per quanto questo processo dia una rilevante perdita di 

 minerale, giacche molto cinabro finissimo galleggiando sfugge 

 via coli' argilla, pure da buoni resultati ottenendosi del cinabro 

 quasi completamente libero d'ogni impurità. Il minerale in tal 

 guisa lavato contiene da 65 % a SO % di mercurio. 



II processo metallurgico per la distillazioue del mercurio 

 vien condotto in 2 tipi di forni; quelli a storta ed i cosidetti 

 forni continui. 



I forni a storta consistono di 8 storte in ghisa corrispon- 

 denti ciascuna con un lungo tubo adduttore di 3 metri che 

 vien raffredato da una corrente refrigerante e che termina in 

 una cassa piena d'acqua ove si condensa e si riunisce il mer- 

 curio metallico. In questi forni il tempo impiegato per la di- 

 stillazione del minerale è assegnato per pratica in periodi di 

 8 in 8 ore. Il minerale vien caricato misto in volume uguale 

 colla calce viva la quale funge da dissolforante. Sotto l' azione 

 del calore, circa 350°, per doppia decomposizione si forma ossi 

 solfuro di calce e mercurio libero, che volatilizza e passando 

 pel tubo adduttore si condensa nella cassa di deposito. 



I forni continui introdotti dall' Ing. Caillaux servono per la 

 distillazione del minerale povero. Questo forno consiste di una 

 torre di circa 6 metri di altezza: sulla parte inferiore presenta 

 una griglia mobile su cui deve riposare il minirale misto al 

 combustibile che è il carbone. L'orifizio superiore di questo 

 forno è chiuso da una bodola di ferro a cerniera su cui sta una 

 tramoggia dalla quale il minerale cade quando la bodola si 

 apre. Sotto la bodola il forno offre un' apertura laterale la 

 quale mette accesso a tre successive camerette di condensa- 



